I 



A N:o 21) Om sulfid-arsenidmineralcns elektriska ledninj^sförmåga. 23 



torde den vara den minst noggranna. Emellertid har denna 

 metod framför de två senare fördelen af att kunna användas 

 äfven för sådana material, af hvilka det ej är möjligt att 

 förfärdiga stafvar, utan endast skifvor af olika tjocklek. 

 För stafformigt material däremot är metod III den enklaste 

 både till princip och användning och torde sannolikt äfven 

 vara den säkraste. Med en precisionsampéremeter i hufvud- 

 ledningen och en känslig galvanometer i biledningen bör 

 denna metod kunna gifva synnerligen noggranna resultat. 



Kort öfversikt af sulfid-arsenidmineralens elektriska lednings- 

 förmåga. 



Medan största delen af mineralen, såsom alla silikat och 

 andra salter äfvensom flertalet oxider äro isolatorer eller 

 mycket dåliga ledare äro många sulfid- och arsenidmineral 

 likasom motsvarande selen-, tellur- och antimonföreningar 

 goda ledare för elektricitet om också icke så goda ledare 

 som flertalet gedigna metaller. 



Metalloidernas sulfider äro dock dåliga ledare. Så äro 

 realgar, AsS, och auripiment, AsgSa, isolatorer, medan mo- 

 lybdänglans, MoS^ och antimonglans, Sb^S^, hafva så svag 

 ledningsförmåga, att de af en del autorer blifvit förda till 

 isolatorerna. Vismutmineralen vismutglans, BUS^, guana- 

 juatit, BUSe^, och tetradymit Bi^ Te^Bi^Se^ uppgifvas dock 

 af Beijerinck^ vara undantag och äga en större led- 

 ningsförmåga. J a e g e r 21 har för några år sedan gjort 

 den intressanta upptäckten, att antimonglansens lednings- 

 förmåga påverkas af ljuset på samma sätt som selenets och 

 t. o. m. betydligt starkare. M a r t i n ^^ mätte mineralets 

 specifika motstånd parallelt med kristallernas vertikalaxel 

 till A^ = 3,6 . 1011 vid 17,2°, medan P 1 a n c k ^e iakttog för- 

 hållandet mellan det specifika motståndet i olika riktningar 

 och fann att om sp. motståndet i b-axelns riktning sättes 

 lika med 1 så är motståndet i a-axelns riktning = t^V och 

 i c-axelns riktning = ytIutt- Han uppskattar motståndet 

 i b-axelns riktning till 3,3 . lOi*. Molybdänglansens specifika 



